des bouches à feu en funtr vl en lironze , ele. 527 



»!ii moins que leurs résislances fussent proporiionnces ;iu nombre 

 de coups t|ue les pièces sonl capables de supporter. 



Enfin la mauvaise fonte ne devrait jamais être aussi résistante 

 aux efforts de ciioc ou de pression en 1'" fusion que la bonne fonte 

 également en Infusion. Les considérations qui vont suivre, dé- 

 montreront qu'un genre d'essai aussi simple, que celui de la résis- 

 tance au cboc ou à la pression , ne peut malheureusement servir à 

 reconnaître la qualité d'une fonle à canon , tant qu'elle n'a pas été 

 refondue. 



Les fontes de 1" fusion sont obtenues directement par la coulée 

 au haut-fourneau. Le métal liquide est reçu dans des rigoles creu- 

 sées dans le sable qui forme le sol de l'établissement. Les lingots de 

 fonle prennent le nom de rjueusels, quand ils ne pèsent que de 50 

 à 100 kilog. et celui de gueuses quand leur poids est de 1000 à 

 1200 kilogrammes. La fonle provenant d'une niêuie coulée est gé- 

 néralement considérée comme composée de la même manière. Ce- 

 pendant on remarque certaines différences entre la fonte coulée la 

 première et qui provient du fond du creuset avec celle sortie la der- 

 nière du haut-fourneau et qui surnageait le bain du métal dans le 

 creuset. La première est ordinairement un peu moins earburée et 

 moins chaude. Cependant à part le ])lus ou moins de graphite qui 

 peut se trouver dans les lingots extrêmes, on estime dans la praliiiue 

 que la coulée entière forme une fonte jouissant des mêmes qualités, 

 après qu'elle a été refondue, et qu'elle est composée de la même 

 M anière relativement aux autres substances que le fer et le carbone. 



ftlalgré celle identité de composition , les lingots sont loin de pré- 

 senier le même aspect à la cassure et la même ténacité par unité de 

 surface. On y remarque tantôt un grain fin et serré , tanlôt de 

 gros grains , cristallins et graphiteux. La résistance à la rupture des 

 divers lingols coulés en même temps avec les mêmes dimensions, est 

 très-variable. Certains lingots sont très-difficiles à rompre, d'au- 

 tres , au contraire, se brisent au premier coup de masse. 



Quand le sable des rigoles est humide , la fonte se trempe plus 

 ou moins; elle acquiert un graia fin et serré. On appelle gueuses- 

 mères , celles qui proviennent d'une rigole communiquant avec 

 plusieurs autres, et par laquelle doit passer le métal liquide pour 

 lemplir ces dernières. Les gueuses-mères ayant été échauff'ées par 

 le courant de fonte liquide, se refroidissent bien plus lentement que 

 les autres, aussi montrent-elles à la cassure de plus gros grains et 

 l'aspect d'une fonte plus grise. Dans un même lingot, il se produit 



